Khongso

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /2016/TT-BCA Hà Nội, ngày tháng năm 2016 DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VẢI TRANG PHỤC CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân; Căn cứ Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân; Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân; Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chất lượng vải trang phục Công an nhân dân. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về loại vải, yêu cầu về hình thức bên ngoài , chỉ tiêu cơ, lý, hóa , phương pháp thử nghiệm chỉ tiêu cơ, lý, hóa, đóng kiện, bao gói , ghi phiếu đóng kiện và ghi nhãn đối với các loại vải trang phục Công an nhân dân , gồm: Trang phục thường dùng và trang phục lễ phục. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với : 1. Công an các đơn vị, địa phương. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất, mua sắm, cung cấp, kiểm tra chất lượng các loại vải trang phục Công an nhân dân. Điều 3. Loại vải trang phục Công an nhân dân 1. Vải trang phục Công an nhân dân gồm các loại sau: a) Loại vải t rang phục thường dùng , gồm : Gabadin 8045NC, Tropical 8077 -2 NC, Gabadin 8756, Gabadin 8677NC, Kaki 3700, Pôpơlin trắng 8151, Phin Pêcô các mầu, Phin Pêcô trắng, Chéo Pêcô 5434, Lụa PE, Vinilon tráng nhựa PVC màu , Vinilon tráng nhựa PVC (trắng trong suốt), Bạt 3434, Polyamide tráng nhựa PVC-600D. b) Loại vải trang phục lễ phục, gồm: Gabadin 8045NC, Gabadin 8677NC, Pôpơlin trắng 8151, Phin Pêcô trắng, Lụa PE . 2. Việc cải tiến, nâng cao chất lượng các loại vải, thay đổi loại vải sử dụng để may trang phục Công an nhân dân quy định tại Thông tư này phải được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt. Điều 4. Yêu cầu về hình thức bên ngoài vải trang phục Công an nhân dân 1. Hình thức bên ngoài vải trang phục Công an nhân dân phải bảo đảm không có lỗi. Lỗi và việc xử lý lỗi vải trang phục Công an nhân dân được quy định tại Phụ lục số I, tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 2. Ban hành Phụ lục số I về l ỗi vải trang phục Công an nhân dân kèm theo Thông tư này. 3. C ho điểm lỗi vải trang phục Công an nhân dân dựa trên chiều dài của vải theo hướng dọc hay hướng ngang trong phạm vi mặt phẳng của vải theo hệ thống thang điểm như sau: a) Cho 01 điểm đối với lỗi từ lớn hơn 0mm đến 75mm theo chiều dài lỗi; b) Cho 02 điểm đối với lỗi từ lớn hơn 75mm đến 150mm theo chiều dài lỗi; c) Cho 03 điểm đối với lỗi từ lớn hơn 150mm đến 230mm theo chiều dài lỗi; d) Cho 04 điểm đối với một trong những lỗi sau đây: - Từng mét dài vải có một lỗi dài liên tục vượt quá 230mm; - Khổ vải của t ừng mét dài nhỏ hơn khổ vải tối thiểu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này ; - Lỗi hằn đường may hoặc lỗi suốt khổ vải; - Lỗi mạng nhện có diện tích lớn hơn 0,5cm 2 ; - Thủng lỗ; đ) Cho không quá 4 điểm với bất kỳ một mét dài của vải mà không tính đến số lượng hoặc kích thước lỗi cụ thể phát hiện được. 4. Phân loại lỗi vải trang phục Công an nhân dân a) Các loại lỗi vải trang phục Công an nhân dân được tính thành tổng điểm để phân loại theo quy định sau: - Vải thành phẩm đạt loại A khi tổng điểm các loại lỗi không lớn hơn 22 điểm/100m 2 của cuộn vải; - Vải thành phẩm đạt loại B khi tổng điểm các loại lỗi từ trên 22 điểm đến 40 điểm/100m 2 của cuộn vải; - Vải thành phẩm đạt loại C khi tổng điểm các loại lỗi từ trên 40 điểm/100m 2 của cuộn vải; b) Đối với loại vải bị phân loại C thì không được sử dụng để may trang phục Công an nhân dân. Điều 5. C hỉ tiêu cơ, lý, hóa và phương pháp thử nghiệm chỉ tiêu cơ, lý, hóa vải trang phục Công an nhân dân 1. Ban hành Phụ lục số II về c hỉ tiêu cơ, lý, hóa , phương pháp thử nghiệm chỉ tiêu cơ, lý, hóa vải trang phục Công an nhân dân kèm theo Thông tư này. V ải trang phục Công an nhân dân phải là các loại vải không chứa thuốc nhuộm azo hoặc các chất độc hại khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng vải. 2. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành phương pháp thử nghiệm chỉ tiêu cơ, lý, hóa mới hơn so với phương pháp thử nghiệm chỉ tiêu cơ, lý, hóa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 6. Đóng kiện, bao gói , ghi phiếu đóng kiện và ghi nhãn ngoài kiện vải trang phục Công an nhân dân 1. Vải trang phục Công an nhân dân thành phẩm đạt khối lượng, kích thước, số mét, số tấm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thì phải được đóng kiện vuông hoặc đóng kiện cuộn tròn (sau đây viết gọn là đóng kiện), bao gói, ghi phiếu đóng kiện và ghi nhãn ngoài kiện. Việc đóng kiện, bao gói, ghi phiếu đóng kiện và ghi nhãn ngoài kiện vải trang phục Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này. 2. Đóng kiện vải trang phục Công an nhân dân a) Vải đóng trong một kiện phải cùng một loại (chất lượng, màu sắc) ; khối lượng một kiện không lớn hơn 50 kg; b) Mỗi kiện chỉ được đóng 01 tấm vải có kích thước nhỏ hơn các tấm vải còn lại nhưng chiều dài tấm vải này phải ≥ 15 m; c) Khối lượng, số mét, số tấm vải trong 1 kiện thực hiện theo quy định sau: STT Tên, ký hiệu vải Khối lượng vải (g/m 2 ) Số mét vải trong 1 kiện Số tấm trong 1 kiện 1 Gabadin 8045NC 265 80-100 03 2 Tropical 8077 -2 NC 198 110-130 03 3 Gabadin 8756 225 90-110 03 4 Gabadin 8677NC 260 80-100 03 5 Kaki 3700 240 90-110 03 6 Pôpơlin trắng 8151 145 150 05 7 Phin Pêcô các mầu 95 300 08 8 Phin Pêcô trắng 95 300 08 9 Chéo Pêcô 5434 220 200 06 10 Lụa PE 63 400 10 11 Vinilon tráng nhựa PVC màu 165 120 03 12 Vinilon tráng nhựa PVC (trắng trong suốt) 140 120 03 13 Bạt 3434 400 Không xác định Không xác định 14 Polyamide tráng nhựa PVC-600D 425 Không xác định Không xác định 3 . Bao gói kiện vải trang phục Công an nhân dân a) Vải trang phục Công an nhân dân đóng kiện xong thì phải được bao gói theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản này; b) Trong cùng là các tấm vải kèm theo phiếu đóng kiện; c) Lớp nilon hoặc giấy bọc kín các tấm vải (tùy theo từng loại vải do hai bên thương thảo ký kết hợp đồng); d) Lớp bao sợi tổng hợp bên ngoài l ớp nilon hoặc giấy bọc kín các tấm vải; đ) Kiện vải được buộc dây hoặc khâu mép bên ngoài lớp bao sợi tổng hợp theo quy định sau: - Đối với kiện đóng vuông thì được buộc dây , mỗi kiện buộc ít nhất 3 dây, cách nhau đều đặn, hai dây đầu cách đầu kiện 10 cm; - Đối với kiện đóng cuộn tròn thì khâu mép lớp bao ngoài chắc chắn, gọn gàng. 4. Ghi phiếu đóng kiện, ghi nhãn ngoài kiện vải trang phục Công an nhân dân a) Ghi phiếu đóng kiện vải trang phục Công an nhân dân Vải trang phục Công an nhân dân đóng kiện xong thì phải ghi phiếu đóng kiện, gồm các nội dung sau: - Nơi sản xuất; - Số phiếu đóng kiện; - Tên vải; - Ký hiệu; - Mầu sắc; - Khổ rộng; - Loại chất lượng; - Số tấm trong kiện; - Số mét trong từng tấm; - Tổng số mét trong kiện ; - Người đóng kiện; - Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên); - Ngày, tháng, năm; - Phiếu đóng kiện đặt vào một đầu kiện đối với loại vải đóng cuộn tròn hoặc đặt vào đầu tấm thứ ba về phía không ghi nhãn ngoài kiện đối với loại vải đóng kiện vuông ở bên trong lớp nilon hoặc giấy bọc các tấm vải . c) Ghi nhãn ngoài kiện vải trang phục Công an nhân dân Mỗi kiện vải trang phục Công an nhân dân bao gói xong thì phải ghi nhãn bên ngoài ở đầu kiện, gồm các nội dung sau : - Nơi sản xuất; - Tên vải; - Ký hiệu; - Loại chất lượng; - Khổ rộng; - Mầu sắc; - Số lượng mét trong kiện; - Ngày, tháng, năm; Điều 7 . Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2016 và thay thế Thông tư số 08/2009/TT-BCA-H11 ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định yêu cầu chất lượng vải trang phục Công an nhân dân. Điều 8 . Trách nhiệm thi hành 1. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức kiểm tra chỉ tiêu cơ, lý, hóa , kiểm tra hình thức bên ngoài , đóng kiện, bao gói , ghi phiếu đóng kiện và ghi nhãn ngoài kiện đối với các loại vải sử dụng để may trang phục Công an nhân dân ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ , Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và các tổ chức , cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn , vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) để có hướng dẫn kịp thời./. Nơi nhận: - Các đồng chí Thứ trưởng; - Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; - Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo nội bộ; - Lưu: VT, H41(H44). BỘ trưỞng Thượng tướng Tô Lâm PHỤ LỤC I LỖI VẢI TRANG PHỤC CÔNG AN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BCA ngày tháng năm 2016) TT Dạng lỗi Tên lỗi Mô tả 1 Lỗi sợi 1.1. Sợi thô Sợi dọc, sợi ngang có đường kính ≥ 150% đường kính danh nghĩa của sợi. 1.2. Sợi mảnh Sợi dọc, sợi ngang có đường kính ≤ 50 % đường kính danh nghĩa của sợi. 1.3. Sợi không đều có đoạn từng đốt Những sợi to lên, không đều, không theo quy luật. Chỗ to nhất có đường kính gấp hai lần đường kính danh nghĩa của sợi. 1.4. Sợi bị kết, lẫn xơ lạ, tạp chất Sợi bị kết, tạp chất, bông bay, xơ lạ gây đốm thẫm, nhạt hoặc tạp chất khi lấy ra làm đứt sợi hoặc xấu mặt vải. 1.5. Sợi quá săn Sợi có độ săn cao hơn thông thường làm cho sợi bị cứng hoặc xoắn kiến. 1.6. Sợi bẩn Sợi dây dầu, dính bẩn. 1.7. Mối nối Lỗi do các mối nối sợi gây ra. 1.8. Lỗi do thay đổi độ bóng của sợi filament Một đường sọc trên vải do một đoạn sợi filament bóng khác loại gây ra. 2 Lỗi dệt 2.1. Lỗi mạng nhện Sợi dọc và sợi ngang đan sai kiểu dệt hoặc không đan với nhau. 2.2. Nhảy sợi hình sao Sợi dọc, sợi ngang không đan theo kiểu dệt tạo thành từng đốm hình sao. 2.3. Dệt lẫn sợi Sợi dọc hay sợi ngang có độ nhỏ hoặc loại sợi khác với sợi đang dệt bình thường trong vải. 2.4. Đoạn dầy, đoạn mỏng (dầy, thưa bậc thang) Một vùng nhỏ của vải (theo hướng dọc và hướng ngang) thay đổi ngoại quan do tại vùng đó sợi to lên hay mảnh đi hoặc mật độ dệt thay đổi so với thiết kế. 2.5. Đứt sợi Đứt sợi dọc hoặc sợi ngang. 2.6. Chập sợi, chân rết (sai miệng vải) Hai sợi ngang được đặt vào cùng một miệng vải (đối với vải vân điểm) hoặc đường chân rết đơn (đối với vải vân chéo). 2.7. Sợi chùng hoặc căng Do sức căng của sợi không đều hoặc quá thấp hay quá cao, khi dệt sợi bị chùng hoặc tạo vết nhăn nhỏ trên mặt vải. 2.8. Lỗi móc sợi Một sợi hoặc một phần sợi bị kéo ra khỏi bề mặt vải. 2.9. Lỗi luồn sai sợi dọc Một hoặc nhiều sợi dọc luồn không đúng thiết kế gây vết hoặc làm cho các sợi dọc bị tách ra làm lộ rõ sợi ngang. 2.10. Khổ hở Do răng lược dệt cong làm cho các sợi dọc bị tách ra làm lộ rõ sợi ngang. 2.11. Tạp chất Bông bay, sợi rối, tạp dệt vào vải. 2.12. Lỗi dạt cục bộ Một hoặc nhiều sợi ngang kề nhau dạt theo hình elip ngắn. 2.13. Lỗi vết thoi Một đường thẳng rất mảnh theo hướng sợi ngang do thoi gây tổn thương một nhóm sợi dọc. 2.14. Sợi xoắn kiến Một đoạn sợi bị gập đôi tạo nên một vòng sợi trên mặt vải. 2.15. Nát biên Sợi dọc, sợi ngang không đan với nhau hoặc đan sai kiểu dệt làm biên hỏng từng chỗ từ 0,5 cm÷ 1 cm. 2.16. Sờn biên Sợi biên bị cọ sát làm biên bị xấu, sâu vào phía trong một khoảng nhỏ hơn 1 cm kéo dài liên tục. 2.17. Lỏng biên Biên bị nhão do thiếu sợi biên hoặc đan sai kiểu dệt ở biên, do kẹt thoi dồn sợi biên. 2.18. Dắt biên(trừ loại vải biên cắt) Biên răng cưa (tua biên) do sợi ngang thừa dính ngoài mép biên, không sửa vải hoặc sợi ngang thừa dệt vào vải. 2.19. Biên lượn sóng Khổ vải rộng, hẹp không đều, biến động từng đoạn quá dung sai cho phép. 2.20. Lỗi văng mép cào nát biên vải Con lăn gai sắc cào nát mặt vải (sợi dọc bị tổn thương). 3 Lỗi nhuộm và xử lý hoàn tất 3.1. Lỗi xiên canh Sợi ngang bị dịch chuyển thành một góc nhọn với đường thẳng vuông góc với mép hoặc biên vải. 3.2. Lỗi đường nối đầu tấm Vết hằn gây ra do độ dầy của đường khâu ép vào vải. 3.3. Vết nhăn Hiện tượng biến mầu cục bộ: vết nhăn do vải bị gập khi xử lý hoàn tất, vân nhăn khi xử lý chống co. Trên vải có tuyết, xử lý là cán sau có thể không phục hồi vải về trạng thái ban đầu. 3.4. Mầu không đều Chênh lệch mầu hai bên biên với giữa khổ vải hoặc giữa đầu tấm, giữa tấm và cuối tấm, sai lệch mầu nhỏ hơn cấp 4. 3.5. Đường sọc mầu Đường sọc mầu, cấu trúc hoặc độ bóng không mong muốn trên vải, chênh lệch mầu nhỏ hơn cấp 4. 3.6. Loang mầu cục bộ Một khu vực được nhuộm mầu không mong muốn do sự hấp thụ không đều chất mầu chênh lệch mầu nhỏ hơn cấp 3-4. 3.7. Dây mầu Một khu vực bị bạc mầu, dây mầu, đổi mầu trên bề mặt vải. 3.8. Lỗi in Trong vải in, các mầu hoặc hoa văn hoặc cả hai bị thiếu hay bị thiếu một phần, hoặc in không đúng vị trí của mầu, hoặc hoa văn khác hay mầu in nhòe. 3.9. Lỗi lệch cong Sợi ngang bị dịch chuyển ra khỏi đường thẳng vuông góc với các biên vải tạo thành một hay nhiều cung ngang trên chiều rộng tấm vải. 3.10. Lỗi vết kim băng Lỗ thủng dọc biên vải do kim của máy văng sấy gây ra. 3.11. Vết đốm do nước Vết đốm mầu mờ, không đều do nước trong quá trình hoàn tất. 3.12. Lỗi đường sọc do dao gạt hồ in Một đường sọc trắng hoặc mầu lượn sóng trên vải in hoa do dao gạt hồ in bị hỏng gây ra. 4 Các lỗi khác 4.1. Vết bẩn Vết bẩn, vết mốc, vết dây dầu nhìn rõ trên mặt vải. 4.2. Thủng lỗ Do lấy tạp chất gây ra làm thủng lỗ. Thủng lỗ do đứt từ hai sợi dọc hoặc hai sợi ngang trở lên hoặc đứt cả hai hệ sợi. Sửa hỏng làm thủng vải, rút thưa sợi. 4.3. Vết mài mòn Mặt vải bị cọ sát với vật cứng trong quá trình gia công. PHỤ LỤC II CHỈ TIÊU CƠ, LÝ, HÓA VẢI TRANG PHỤC CÔNG AN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BCA ngày tháng năm 2016) Biểu 01: Vải Gabadin 8045NC Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Chéo 2/1 TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 45/2 ±5 - Ngang 45/2 ±5 4 Thành phần sợi Pe s /Wo ol TCVN 5465 -4 :2009 5 Tỷ lệ pha % 50/50 ±2 TCVN 5465 -4 :2009 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 265 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 280 -3% đến +5% - Sợi ngang 225 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 800 ≥800 - Theo chiều ngang 600 ≥600 9 Độ bền xé: N ISO 13937-2:2000 - Dọc 50 ≥50 - Ngang 55 ≥55 10 Độ bền mầu giặt ở 40 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 11 Độ bền mầu ma sát: Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3-4 ≥ 3-4 12 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 13 Độ bền mầu với nước: Cấp TCVN 5074:2002 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 14 Độ bền mầu ánh sáng nhân tạo Cấp 5 ≥5 TCVN 5823:1994 15 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 40 o C: % TCVN 8041:2009 - Theo chiều dọc 2,0 ≤±2,0 - Theo chiều ngang 1,5 ≤±1,5 16 Độ vón kết: Cấp TCVN7426-1:2004 - Phải 4 ≥4 - Trái 4 ≥4 17 Góc hồi nhàu: Độ TCVN 5444:1991 - Dọc 150 ≥150 - Ngang 150 ≥150 Biểu 02: V ải T ropical 8077 -2 NC Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Vân điểm TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 54/2 ±5 - Ngang 54/2 ±5 4 Thành phần sợi Pe s /Vis TCVN 5465 -11 :2009 5 Tỷ lệ pha % 65/35 ±2 TCVN 5465 -11 :2009 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 198 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 229 -3% đến +5% - Sợi ngang 218 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 800 ≥800 - Theo chiều ngang 700 ≥700 9 Độ bền xé: N ISO 13937-2:2000 - Dọc 30 ≥30 - Ngang 35 ≥35 10 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 11 Độ bền mầu ma sát: Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3-4 ≥ 3-4 12 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 13 Độ bền mầu với nước: Cấp TCVN 5074:2002 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 14 Độ bền mầu ánh sáng nhân tạo Cấp 5 ≥5 TCVN 5823:1994 15 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C: % TCVN 8041:2009 - Theo chiều dọc 2,5 ≤±2,5 - Theo chiều ngang 1, 5 ≤±1,5 16 Độ vón kết: Cấp TCVN7426-1:2004 - Phải 4 ≥4 - Trái 4 ≥4 17 Góc hồi nhàu: Độ TCVN 5444:1991 - Dọc 150 ≥150 - Ngang 15 0 ≥150 Biểu 03: V ải Gabadin 8756 Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Chéo 2/1 TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 60 /2 ±5 - Ngang 60 /2 ±5 4 Thành phần sợi Pe s /Wo ol TCVN 5465 -4 :2009 5 Tỷ lệ pha % 70/30 ±2 TCVN 5465 -4 :2009 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 225 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 320 -3% đến +5% - Sợi ngang 25 0 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 850 ≥850 - Theo chiều ngang 650 ≥650 9 Độ bền xé: N ISO 13937-2:2000 - Dọc 55 ≥55 - Ngang 60 ≥60 10 Độ bền mầu giặt ở 40 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 11 Độ bền mầu ma sát: Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3-4 ≥ 3-4 12 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 13 Độ bền mầu với nước: Cấp TCVN 5074:2002 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 14 Độ bền mầu ánh sáng nhân tạo Cấp 5 ≥5 TCVN 5823:1994 15 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 40 o C: % TCVN 8041:2009 - Theo chiều dọc 2,0 ≤±2,0 - Theo chiều ngang 1, 5 ≤±1,5 16 Độ vón kết: Cấp TCVN7426-1:2004 - Phải 4 ≥4 - Trái 4 ≥4 17 Góc hồi nhàu: Độ TCVN 5444:1991 - Dọc 150 ≥150 - Ngang 150 ≥150 Biểu 04: Vải G abadin 8677NC Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Chéo 2/1 TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi Nm 54/2 ±2 TCVN 5095:1990 4 Thành phần sợi Pes/Vis TCVN 5465-11:2009 5 Tỷ lệ pha % 65/35 ±2 TCVN 5465-11:2009 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 260 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 366 -3% đến +5% - Sợi ngang 214 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 1350 ≥1350 - Theo chiều ngang 800 ≥800 9 Độ bền xé: N ISO 13937-2:2000 - Dọc 34 ≥34 - Ngang 36 ≥36 10 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 11 Độ bền mầu ma sát: Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3 ≥ 3 12 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 13 Độ bền mầu với nước: Cấp TCVN 5074:2002 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 14 Độ bền mầu ánh sáng nhân tạo Cấp 5 ≥5 TCVN 5823:1994 15 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C: % TCVN 8041:2009 - Theo chiều dọc 2,5 ≤±2,5 - Theo chiều ngang 1,5 ≤±1,5 16 Độ vón kết: Cấp TCVN 7426-1:2004 - Phải 4 ≥4 - Trái 4 ≥4 17 Góc hồi nhàu: Độ TCVN 5444:1991 - Dọc 150 ≥150 - Ngang 150 ≥150 Biểu 05: V ải Kaki 3700 Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -5 đến +5 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Chéo 2/1 TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi Nm TCVN 5095:1990 - Sợi dọc 54/2 ±5 - Sợi ngang 34 ±5 4 Thành phần sợi Pes/Cotton TCVN 5465-11:2009 5 Tỷ lệ pha % 67/33 ±4 TCVN 5465-11:2009 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 240 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 440 -5% đến +5% - Sợi ngang 230 -5% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 1200 ≥1200 - Theo chiều ngang 600 ≥600 9 Độ bền xé: N ISO 13937-2:2000 - Dọc 30 ≥30 - Ngang 35 ≥35 10 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 11 Độ bền mầu ma sát: Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3 ≥ 3 12 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 13 Độ bền mầu với nước: Cấp TCVN 5074:2002 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 14 Độ bền mầu ánh sáng nhân tạo Cấp 5 ≥5 TCVN 5823:1994 15 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C: % TCVN 8041:2009 - Theo chiều dọc 2,0 ≤±2,0 - Theo chiều ngang 1,0 ≤±1,0 16 Độ vón kết: Cấp TCVN 7426-1:2004 - Phải 4 ≥4 - Trái 4 ≥4 17 Góc hồi nhàu: Độ TCVN 5444:1991 - Dọc 130 ≥130 - Ngang 130 ≥130 Biểu 06: V ải Pôpơlin trắng 8151 Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Vân điểm TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 102/2 ± 5 - Ngang 102/2 ± 5 4 Thành phần sợi Pe s /Vis TCVN 5465-11:2009 5 Tỷ lệ pha 65/35 ± 2 TCVN 5465-11:2009 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 145 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 320 -3% đến +5% - Sợi ngang 285 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 550 ≥550 - Theo chiều ngang 450 ≥450 9 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C: % TCVN 8041:2009 - Theo chiều dọc 2, 5 ≤±2,5 - Theo chiều ngang 1, 5 ≤±1,5 10 Độ vón kết: Cấp TCVN 7426-1:2004 - Phải 4 ≥4 - Trái 4 ≥4 11 Góc hồi nhàu: Độ TCVN 5444:1991 - Dọc 15 5 ≥155 - Ngang 15 5 ≥155 12 Cấp trắng (ánh xanh) Cấp 1 0 ≥10 Tấm trắng chuẩn Ciba-GEIGY 9084 Biểu 07: Vải phin Pêcô các mầu Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 115 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Vân điểm TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 76 ±3 - Ngang 76 ±3 4 Thành phần sợi Pes/Cotton TCVN 5465-11:2009 5 Tỷ lệ pha: % TCVN 5465-11:2009 - Sợi dọc 67/33 ±2 - Sợi ngang 67/33 ±2 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 95 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm - Sợi dọc 430 -3% đến +5% TCVN 1753:1986 - Sợi ngang 268 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 392 ≥392 - Theo chiều ngang 275 ≥275 9 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 10 Độ bền mầu ma sát : Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3 ≥ 3 11 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 12 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C: % TCVN 8041:2009 -Theo chiều dọc 1 ≤±1 -Theo chiều ngang 1 ≤±1 Biểu 08: Vải phin Pêcô trắng Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 115 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Vân điểm TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 76 ±3 - Ngang 76 ±3 4 Thành phần sợi Pes/Cotton TCVN 5465-11:2009 5 Tỷ lệ pha: % TCVN 5465-11:2009 - Sợi dọc 67/33 ±2 - Sợi ngang 67/33 ±2 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 95 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 430 -3% đến +5% - Sợi ngang 268 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 392 ≥392 - Theo chiều ngang 275 ≥275 9 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C % TCVN 8041:2009 - Theo chiều dọc 1,0 ≤±1,0 - Theo chiều ngang 1,0 ≤±1,0 10 Cấp trắng Cấp 8 ≥8 Tấm trắng chuẩn Ciba-GEIGY 9048 Biểu 09: Vải chéo Pêcô 5434 Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 80 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Chéo 2/2 TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 54/2 ±3 - Ngang 34 ±2 4 Thành phần sợi Pes/Cotton TCVN 5465-11:2009 5 Tỷ lệ pha: % TCVN 5465-11:2009 - Sợi dọc 67/33 ±2 - Sợi ngang 67/33 ±2 6 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 220 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 7 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 421 -3% đến +5% - Sợi ngang 223 -3% đến +5% 8 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 1400 ≥1400 - Theo chiều ngang 550 ≥550 9 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 10 Độ bền mầu ma sát: Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3 ≥ 3 11 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 12 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C: % TCVN 8041:2009 -Theo chiều dọc 2,5 ≤±2,5 -Theo chiều ngang 1,5 ≤±1,5 Biểu 10: Vải lụa PE Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Kiểu dệt Vân điểm TCVN 4897:1989 3 Chi số sợi: Nm TCVN 5095:1990 - Dọc 115 ±5 - Ngang 115 ±5 4 Thành phần sợi % 100% Pes TCVN 5465-11:2009 5 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 63 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 6 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 420 -3% đến +5% - Sợi ngang 300 -3% đến +5% 7 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 650 ≥650 - Theo chiều ngang 450 ≥450 8 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 9 Độ bền mầu ma sát: Cấp TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥ 4 - Ướt 3 ≥ 3 10 Độ bền mầu mồ hôi: Cấp TCVN 7835-E04:2010 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 11 Độ thay đổi kích thước sau khi giặt ở 60 o C: % TCVN 8041:2009 -Theo chiều dọc 1,5 ≤±1,5 -Theo chiều ngang 1 ≤±1 Biểu 11: Vải Vinilon tráng nhựa PVC Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Độ dày mm 0,17 ±0,01 TCVN 5071:2007 3 Độ bền kéo đứt: N TCVN 1754:1986 - Nguyên thủy +Chiều dọc 700 ≥700 +Chiều ngang 370 ≥370 - Sau lão hóa 70 o C x 72 h +Chiều dọc 690 ≥690 +Chiều ngang 360 ≥360 4 Kháng thủy áp suất thấp: 500mm H 2 O x 1h ISO 1420:2001 - Nguyên thủy Không thấm - Sau lão hóa 70 o C x72h Không thấm 5 Khối lượng 1m 2 vải g/m 2 165 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 6 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 4 ≥4 - Dây mầu 4 ≥4 7 Độ bền mầu ma sát: TCVN 4538:2007 - Khô 4 ≥4 - Ướt 3 ≥3 Biểu 12: Vải Vinilon tráng nhựa PVC (trắng trong suốt) Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Khổ rộng vải cm 150 -1 đến +4 TCVN 7834:2007 2 Độ dày mm 0,15 ±0,01 TCVN 5071:2007 3 Khối lượng 1 m 2 vải g/m 2 140 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 4 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Chiều dọc 250 ≥250 - Chiều ngang 240 ≥240 5 Mật độ sợi: TCVN 1753:1986 - Dọc 420 -3% đến +5% - Ngang 370 -3% đến +5% 6 Kháng thủy áp suất thấp: 500mm H 2 O x 1h ISO 1420:2001 - Nguyên thủy Không thấm - Sau lão hóa 70 o Cx72h Không thấm Biểu 13: Vải bạt 3434 Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Thành phần sợi Pes/Cotton TCVN 5465-11:2009 2 Tỷ lệ pha % 65/35 ±2 TCVN 5465-11:2009 3 Khối lượng 1m 2 vải g/m 2 400 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 4 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753:1986 - Sợi dọc 178 -3% đến +5% - Sợi ngang 110 -3% đến +5% 5 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 2000 ≥2000 - Theo chiều ngang 1700 ≥1700 6 Độ bền mầu giặt ở 60 o C: Cấp TCVN 7835-C10:2007 - Phai mầu 3 ≥3 - Dây mầu 3 ≥3 7 Độ bền mầu ma sát Cấp 3 ≥ 3 TCVN 4538:2007 Biểu 14: Vải Polyamide tráng nhựa PVC - 600D Số TT Tên chỉ tiêu ĐVT Quy định Dung sai Phương pháp thử 1 Thành phần nguyên liệu vải nền Polyamide TCVN 5465-7:2009 2 Khối lượng 1m 2 vải g/m 2 425 -3% đến +5% TCVN 8042:2009 3 Mật độ sợi: Sợi/10cm TCVN 1753: 1986 - Sợi dọc 255 -3% đến +5% - Sợi ngang 130 -3% đến +5% 4 Độ bền kéo đứt băng vải: N TCVN 1754:1986 - Theo chiều dọc 1000 ≥1000 - Theo chiều ngang 900 ≥900 5 Độ bền mầu ma sát khô Cấp 4 ≥4 TCVN 4538:2007 6 Kháng thủy áp suất thấp: 500mm H 2 O x 1h - Nguyên thủy Không thấm - Sau lão hóa 70 o C x72h Không thấm